— 49 — 



Fisica. — Esaltazione della birifrangenza del ferro Bravais 

 di recente preparazione. Nota di L. Tieri, presentata dal Socio 

 P Blaserna. 



L'utilità del metodo ideato dal prof. Corbino (*) per lo studio dell'an- 

 damento dell'intensità del campo tra i poli di un'elettrocalamita e la diffi- 

 coltà di trovare in commercio del ferro Bravais vecchio, dalla enorme biri- 

 frangenza del quale dipende la sensibilità del metodo, mi invogliarono a 

 questo lavoro, che ha per iscopo di ricercare i metodi più opportuni per 

 invecchiare artificialmente il ferro Bravais di preparazione recente. 



Sin dal 1907 Cotton e Mouton ( 2 ) trovarono che le proprietà magneto- 

 ottiche del ferro Bravais di recente preparazione si accentuano nettamente 

 col riscaldamento; però il liquido che così si ottiene è molto meno attivo 

 del vecchio ferro Bravais. Col riscaldamento prolungato essi riuscirono ad 

 ottenere un liquido a birifrangenza superiore, in valore assoluto, a quella 

 del ferro Bravais di vecchia data; però tale liquido, insieme ad altri incon- 

 venienti, conserva in parte la birifrangenza dopo l'interruzione del campo e 

 presenta dei rilevanti effetti di ereditarietà. 



Descriverò altri metodi che mi hanno dato risultati molto soddisfacenti. 



Astone della luce. — Il 20 giugno esposi al sole due serie di 7 fia- 

 lette ciascuna, perfettamente chiuse e contenenti ferro Bravais. Una delle 

 serie fu collocata in una busta di carta nera in modo che su di essa agisse 

 il riscaldamento prodotto dai raggi solari; (la temperatura nell'interno della 

 busta raggiungeva i 60° nelle ore più calde della giornata) ; l'altra fu posta 

 nel fondo di un cristallizzatore contenente acqua, in modo che su essa agisse 

 la luce, mentre per il cambiamento dell'acqua operato parecchie volte du- 

 rante il giorno, non si oltrepassava mai la temperatura di 31° ( 3 ). Inoltre, 

 il suo livello fu sempre mantenuto circa 5 cm. al disopra delle fialette. Di 

 tutti i liquidi, presi sotto lo stesso spessore, furono inizialmente costruite le 

 curve, che davano il valore della birifrangenza in lunghezze d'onda nel rosso 

 in funzione dei campi in gauss. La prima fialetta di ciascuna serie conteneva 

 gli strati superficiali di ferro Bravais posteriore al 1881. Esso dava 3,5 

 lunghezze d'onda (birifrangenza negativa) per un campo di 10,000 unità; 



(*) Rend. Acc. dei Lincei, voi. XIX, 1° sem. 1910, jp. 540. 

 ( 2 ) Ann. de Chimie et de Phys. Vili, Serie 11, 1907, p 181. 



( 3 j E stata iniziata la stessa esperienza mantenendo la temperatura dell'acqua nel 

 cristallizzatore al disotto di 22°. Le alterazioni della birifrangenza magnetica del ferro 

 Bravais, per azione della luce, sono in questo caso più lente. 



